DE CUIVRE ET d'ALUMINIUM. 75 



gues parfois de 1,5 et même de 2 centimètres, du 

 reste toute la masse n'est composée que de cristaux. 

 Leur épaisseur est trop faible et leurs surfaces finales 

 trop mal formées pour qu'il fût possible d'en déter- 

 miner la forme cristalline. Leur couleur est blanc 

 argent, ils ne se ternissent que très lentement; des 

 cristaux préparés il y a plus d'un an ont gardé l'aspect 

 qu'ils avaient primitivement. L'analyse de ces cristaux 

 a donné pour Cu, 43,6 °/o' nombre correspondant 

 à la formule CuAl', = 43,75 "/„ Al par difïérence = 

 56,4 V„. 



Malheureusement nous ne sommes pas parvenus à 

 déterminer la chaleur de formation de ce magnifique 

 alliage; dans l'action de notre réactif, il s'est produit, 

 comme nous l'avons déjà dit, une réaction secondaire 

 et pour 1 gr. de substance nous avons trouvé un déga- 

 gement d'à peu prés 37 ce. d'hydrogène qui correspond 

 à 8 ou 11 V^ de l'aluminium participant à l'une des 

 deux réactions secondaires que nous avons indiquées au 

 commencement de ce mémoire. 



Dernièrement il a paru dans les Berichte der deu- 

 tscheti chemischen Gesellschaft (1901, p. 2733) un 

 mémoire de Brunck : « Ueber einige cristallinische 

 Verbindungen des Aluminiums » dans lequel l'auteur 

 décrit un alliage cristallisé d'aluminium et de cuivre 

 dont la composition correspond à la formule Cu^AP. 

 En effet l'analyse a donné pour cette substance : 



Cu = 50,98 7o 

 Al = 49,02 7o 



La théorie exige Cu = 51 ,0 \\ et Al = 48,95 "/» 

 Cet alliage a été obtenu en cristaux (longues aiguilles) 



